SÉANCE DU l4 AVRIL 1902. 841 



» J'ai d'abord opéré avec de l'alumine pure calcinée au four Perrotet de 

 l'oxyde de chrome. Le mélange des deux oxvdes était calciné, pendant 

 une demi-heure, au four Leclercq et Forquignon à la température du rouge 

 blanc; la masse résultant de l'action a été traitée par le chlorate de po- 

 tasse et le résidu repris par l'eau. Voici les résultats de trois expériences : 



Teneur en Cr-0^ ... . 16,27 pour 100 i5,22 pour 100 i6,o4 pour 100 



» Malgré la concordance des derniers nombres, je ne conclurai pas à 

 une combinaison définie (Cr-0%8Al-0' donnerait 1.5,78 pour 100), car 

 la couleur rose violacé était mêlée de vert et était pareille à celle de mé- 

 langes plus riches en oxyde de chrome que j'ai retrouvés en employant 

 des oxydes gélatineux. 



» En second lieu, j'ai préparé divers mélanges d'alun de chrome et d'alun 

 d'alumine ammoniacaux (ce dernier souillé de sulfate de potasse) et pré- 

 cipité leur dissolution bouillante par le carbonate d'ammoniaque, lavé le 

 précipité et opéré sur le mélange d'oxydes obtenu comme précédemment. 

 L'alun contenait 10,96 pour too d'alumine (moyenne de 10,94 et 10,96), 

 l'alun de chrome 16, o5 pour 100 d'oxyde (moyenne de 16,01 et 16,10). 



» Les mélanges contenaient de 10, 35 à 37,87 d'alumine qui ont été re- 

 trouvés à I ou 2 centièmes près. 



» Les produits les plus pauvres obtenus sont d'une teinte rose plus ou 

 moins violacée; pour les expériences ultérieures on voit apparaître une 

 teinte verte de plus en plus intense. 



» Enfin, j'ai chauffé des mélanges préparés de la même façon, dans les- 

 quels l'oxyde de chrome était en grand excès par rapport à l'alumine. Le 

 produit final est vert : traité par l'ammoniaque, il lui communique une 

 teinte jaune, et la liqueur relient en dissolution de l'alumine. 



» Il résulte de la deuxième série d'expériences que la quantité d'oxyde 

 de chrome qu'on peut combiner à l'alumine est plus grande qu'on ne pou- 

 vait s'y attendre d'après l'es expériences de M. I^ecoq de Boisbaudran ; mais 

 elles confirment la conclusion de M. Lecoq de Boisbaudran relative à l'état 

 de l'oxyde de chrome dans le rubis; en outre, en donnant exactement 

 les proportions combinées, elles apportent à ces conclusions un très grand 

 poids. 



» En effet, les conséquences que l'on peut tirer à cet égard de la cou- 

 leur sont illusoires; ainsi, les mélanges à i5 pour 100 obtenus avec l'alu- 

 mine calcinée sont plus pauvres en oxyde de chrome que des mélanges 

 encore roses obtenus avec l'alumine gélatineuse, et, cependant, ils ont une 



C. R., igo2, 1" Semestre. (T. CXXXIV, N» 15.) I 1 I 



